218 



Eisenoxydul und das wolframsaure Silberoxyd an, zwei Salze deren 

 chemische und physikalische Eigenschaften beide zu solchen Bestim- 

 mungen sich eignen. Das wolframsaure Eisenoxydul [FeOjWOjJ wurde 

 erhalten, indem man 1 Th. wasserfreies einfach wolframsaures Na- 

 tron mit 2 Th. wasserfreiem Eisenchlorür und 2 Th. Chlornatrium bei 

 heller Rothgluth im Porzellantiegel zusammenschmolz. Nach sorg- 

 fältigem Erkaltenlassen laugt man die Schmelze mit Wasser aus und 

 die zurückbleibenden dicken Krystalle werden noch durch digeriren 

 mit verdünnter Salzsäure bei 30 — 35'' von allem adhärirenden Eisen- 

 oxyd befreit. Die reinen Krystalle sind vollkommen schwarz, Sie 

 wurden fein puiverisirt, mit kohlensaurem Natron im Platintiegel auf- 

 geschlossen und das Eisen mit allen möglichen Cautelen mittelst 

 Chamäleon massanalytisch festgestellt; aus einer beträchtlichen Anzahl 

 von Versuchen ergab sich im Mittel ein Gehalt von 23,6785 Eisenoxy- 

 dul, woraus unter Annahme der Verbindung FeO, WO3 das Atomge- 

 wicht des Wolframs = 92,038 folgt. 



Das wolframsaure Silberoxyd erhält man durch Fällung von 

 salpetersauren Silberoxyd mittelst neutralen wolframsauren Natrons 

 als einen amorphen ins Gelbliche ziehenden Niederschlag, den man 

 bei Abschluss des Tageslichtes auswaschen muss, um ein Dunkeln des 

 Salzes zu verhindern. Bei 110 — 120° C getrocknet stellt es alsdann 

 ein vollkommen weisses amorphes Pulver dar. Das Salz ist nicht 

 hygroscopisch, schmilzt weit unter der Rothgluth zu einer hyacinth- 

 rothen Masse , die krystaliinisch erstarrt und dann gelb erscheint, 

 das krystallinische Salz ist durch Agentien nur sehr schwer zersetz- 

 bar, leicht dagegen das amorphe. Den Silbergehalt des Salzes ermit- 

 telt man entweder durch Aufschliessung des Salzes mittelst kochen- 

 der Salpetersäure und Titrirung mit Kochsalz, oder man zersetzt das- 

 selbe mit Chlornatriumlösung in wolframsaures Natron und Chlorsil- 

 ber. Letztere Methode ist der ersteren vorzuziehen , da die im ers- 

 ten Falle sich ausscheidende Wolframsäure sich fest an den Boden 

 ansetzt und ein heftiges Stossen veranlasst. Die Analysen ergaben 

 im Mittel 50,01752o/o Silberoxyd, und legt man der Berechnung die 

 Formel AgO, WO3 zu Grunde, dann ergiebt sich hieraus das Atom- 

 gewicht des Wolframs =: 91,924. 



Metallisches Wolfram. — Mittelst Kohle aus der Wolframsäure 

 bei der höchsten Temperatur des Windofens erhalten stellt das Me- 

 tall eine hellglänzende Masse von gelbllchweisser Farbe dar. Die zu- 

 sammengesinterte Masse besteht aus kleinen Krystallblättchen ver- 

 muthlich dem quadratischem Systeme angehörig. Spec. Gew. 17,20 

 bei 17,5** C. Reducirt man die Wolframsäure mittelst gereinigten 

 WasserstofFgases, dann zeigt sich die Temperatur von wesentlichem 

 Einfluss auf die physikalischen Eigenschaften des Metalls. Bei höch- 

 ster Weissgluth erhält man ein krystallinisches schimmerndes Pulver, 

 welches Glas ritzt und eine Dichte von 16,6 hat. Bei Anwendung von nur 

 dunkler Rothgluth gewinnt man ein dunkelbraunes Pulver, welches 

 im Gegensatz zum vorigen beim Glühen an der Luft zu Wolfram- 



